4^-^ ETA 



Quand la liqueur est filtrée, on la fait évaporer à siccité ; 

 on y ajoute le lavage du pcroxide d'étain, qui doit être 

 fait avec de Teau acidulée. Lorsqu'on a réuni tout le nitrate 

 de bismuth à l'état sec, on le décompose par la chaleur : le 

 résidu qu'il laisse est de l'oxide. On pourroit encore préci- 

 piter la dissolution nitrique par du sous-carbouate de po- 

 tasse, laver le précipité, et le décomposer pur la chaleiir. 



M. Cliaudet propose d'analyser les alliages d'étain et de 

 bismuth par un procédé analogue à celui qu'il a suivi pour 

 l'analyse des alliages d'étain et d'antimoine. Ce procédé con- 

 siste, lorsqu'il n'y a pas dans l'alliage 2 5 parties d'étain 

 contre i partie de bismuth, à établir ce rapport entre les 

 deux métaux , et à les faire bouillir ensuite dans un ma- 

 tras avec un excès d'acide hydrochlorique d'une densité de 

 1,19 pendant deux heures et demie : on lamine cet alliage, 

 puis on le divise autant que possible. Par ce moyen, on 

 peut découvrir une partie de bismuth qui seroit alliée à 400 

 parties d'étain. 



Ce procédé est encore applicable aux alliages d'étain et 

 de bismuth qui contiennent autant de plomb que de ce 

 dernier, lorsque toutefois la proportion de l'éfain est au 

 bismuth :: 2S : 1. 



Et A IN ET Plomb. 



Ils s'unissent en toutes proportions; mais l'alliage qu'on 

 fait le plus ordinairement, est celui de 1 partie d'étain et de 

 :> de plomb : il est connu sous le nom de soudure des plom- 

 liers, parce qu'on s'en sert pour souder les tuyaux de plomb. 

 Il est solide, ductile; sa couleur est d'un blanc grisâtre: 

 l'air sec est sans action sur lui; mais l'air humide le ternit 

 en oxidant légèrement sa surface. A une température sufli- 

 sante , il brûle avec facilité , et se convertit en une espèce 

 de stannate de plomb. 



L'alliage de 1 d'étain et de 5 ne plomb, brûlé, fournit un 

 stannat? qui peut servir à fabriquer l'émail de la faïence. 



On peut faire l'analyse des alliages d'étain et de plomb , 

 çn les traitant par l'acide nitrique : le plomb seul sera dis- 

 sous, et Pétain sera séparé h Pétat de pcroxide. On détermi- 

 nera la proportion du plomb, ç^- précipitant la solution pi» 



